# Thermodynamique des surfaces/Exemple d'adsorbant «La faujasite»
## Les zéolithes

Les zéolithes sont des silico-aluminates alcalins et alcalino-terreux hydratés. Ce sont des tectosilicates constitués par des tétraèdes SiO$_4$ où une partie des atomes de silicium Si sont remplacés par des atomes d'aluminium Al. On a donc des tétraèdres [SiO$_4$] et [AlO$_4$]$^-$ liés par leur sommet. Il apparaît donc une charge négative qui doit alors être compensée par l’introduction d'un ion positif M$^{n+}$ (comme par exemple Na$^+$). Les cations et les molécules d'eau sont des espèces extra-charpentes.
Une zéolithe est un cristal formé d'un squelette microporeux d'alumino-silicate et sont plus ou moins hydratés. Sur le plan cristallographique, les zéolites présentent une structure tridimensionnelle microporeuse. Les espaces vides connexes de la structure sont initialement occupés par des cations et des molécules d'eau qui sont mobiles au sein de la structure, ce qui permet d’une part des échanges ioniques, d’autre part une déshydratation partielle réversible, et la possibilité de remplacer l'eau par une autre phase adsorbée.
Les porosités de la structure sont toutes de même taille et peuvent autoriser ou non le passage de molécules. Les pores sont très petits et on appelle souvent les zéolithes des tamis moléculaires.

                  ### Quelque zéolithes synthétiques

             zéolitheformule zéolithe ANa$_{12}$[(AlO$_2$)$_{12}$(SiO$_2$)$_{12}$] · 27 H$_2$O zéolithe XNa$_{86}$[(AlO$_2$)$_{86}$(SiO$_2$)$_{106}$] · 264 H$_2$O zéolithe YNa$_{56}$[(AlO$_2$)$_{56}$(SiO$_2$)$_{136}$] · 250 H$_2$O zéolithe LK$_9$[(AlO$_2$)$_9$(SiO$_2$)$_{27}$] · 22 H$_2$O MordeniteNa$_{8,7}$[(AlO$_2$)$_{8,7}$(SiO$_2$)$_{39,3}$] · 24 H$_2$O ZSM 5Na$_{0,3}$H$_{3,8}$[(AlO$_2$)$_{4,1}$(SiO$_2$)$_{91,9}$] ZSM 11Na$_{0,1}$H$_{1,7}$[(AlO$_2$)$_{1,8}$(SiO$_2$)$_{94,2}$]

## La faujasite

Une zéolithe Faujasite (Si-Al-Na-Ca-Mg hydraté) aura une formule très générale du type: (Na$_2$,Ca,Mg)$_{3.5}$[Al$_7$Si$_{17}$O$_{48}$]·32(H$_2$O)
| structure d'une zéolithe de type Faujasite | répartition des atomes Al et Si dans une zéolithe Faujesite de type Y (2 cavités β reliées par une cavité γ) |
| cuboctaèdre (octaèdre tronqué) | prisme hexagonal (cavité γ) |
| Cage sodalite (cavité β) | Cage sodalite avec indiqué Si et AL | Une cage sodalite avec Al, Si, O et un cation Me$^+$ |
La présence de cations extracharpentes va créer des sites d'adsorption très actifs.
Les zéolithes NaY ont généralement une surface spécifique comprise entre environ 600 et 750 m$^2$/g. Le volume des micropores est d'environ 0,2 à 0,3 cm$^3$/g. Le volume des mesopores est d'environ 0,05 à 0,1 cm$^3$/g.
Il est évident que plus le diamètre de la " fenêtre " est grand, plus la structure sera poreuse et donc plus la zéolithe aura d’applications en adsorption ou en catalyse. Pour la NaY, la cavité d'environ 1,2 nm de diamètre et l'ouverture d'environ 0,74 nm de diamètre (12 atomes d'oxygène) permettent une grande capacité d'adsorption. La faujasite a d’importantes applications dans les procédés de traitement du pétrole.

         ### Quelques diamètres de composés organiques

          chlorobenzène C6H5Cl → diamètre = 0,566 nm
          acétone C3H6O → diamètre = 0,46 nm
          diméthylsulfoxide (DMSO) C2H6SO → diamètre = 0,513 nm
La zéolithe Y peut être modifiée pour augmenter le rapport Si/Al (désalumination) pour qu'elle devienne hydrophobe. Quand on diminue le nombre d' Al , les cations extra-charpentes diminuent aussi pour garder la neutralité.

## Exemple de faujasites

       LZY54 :
La Faujasite synthétique de type Y ( notée NaY ) de la société Union carbide (référence LZY54) a la formule: [Na$_{52}$[AlO$_2$]$_{52}$(SiO$_2$)$_{140}$)]·156 H$_2$O avec Si/Al = 2,7 (50 Al / maille).
       LZ10 :
La zéolithe LZ10 est une zéolithe très hydrophobe de type UHP-Y de la société Union carbide. La LZ10 a typiquement des pores d'environ 2,42 nm.
| Isothermes d'adsorption | Mouillage |